C i66 ) 

 Le procédé de M. Laugier est facile, expéditif, peu coûteux , et 

 met à la disposition des chimistes une quantité d'osmium qui, jus- 

 qu'à présent, avait été perdue pour eux. 



-v ^-ww^^* ^-v^vw^ v**^»^^ 



Expériences sur la pnrificalion et la réduction des oxydes de 

 Titane et de Cériuin j par M. Laugier. 



Chimie. Ce Mémoii-e, qui renferme un assez grand nombre d'expériences ^ 



-; — dont la description serait trop longue pour être rapportée dans le Bul- 



Société Ptilomat. letin , qui a pour objet de faire sur-tout connaître les résultats des tra- 

 19 novembre i8i4. vaux des membres de la société, établit les faits suivans : 



1°. L'acide oxalique et l'oxalate d'ammoniaciue sont employés avec 

 succès pour réunir sur-le-champ la plus grande partie du titane con- 

 tenu dans une dissolution niuriatique impure de ce métal, laquelle, 

 après leur action, reste parfaitement limpide. 



2.° Ces réactifs, en isolant ainsi le titane, facilitent la séparation 

 du fer qui y est mêlé. 



5.'^ L'oxyde de titane provenant de l'oxalate, mis en pâte avec de 

 l'huile et fortement chauffé, est en partie réduit, et la portion ré- 

 duite a une couleur jaune pure. 



4.° L'acide oxalique est le meilleur réactif pour séparer le cérium 

 du fer; la séparation de ces deux métaux s'opère complètement par 

 ce moyen. 



5.° L'oxyde de cérium provenant de l'oxalate, mêlé h de Thuile en 

 quantité suffisante pour former une pâte, et fortement chauffé dans 

 une cornue de porcelaine, se convertit en un carbure noir mêlé de 

 points brillans, qui se trouve peser exactement le même, poids que 

 l'oxyde employé. 



G.° Ce carbure encore chaud a la propriété de s'enflammer à l'air 

 comme le meilleur pyrophore; placé sur du papier, il y met le feu, 

 et repasse, à mesure qu'il brûle, et que le charbon se consume, à 

 l'état d'oxyde rouge. 



7.° Cette propriété de s'enflammer spontanément fait soupçonner 

 que le métal avait été privé de son oxygène, dont le charbon a pris 

 la place. 



8.° Le cérium n'est pas volatil à la chaleur rouge que peut éprouver 

 une cornue de porcelaine dans un fourneau à réverbère. ' . 



